Lidt om Kobolt- og Xikkc^prøver etc. 19 



Som man ser angiver Blæseroispiovernc en noget rin- 

 gere Gelialt. Imedens Forskjellen ved 5.84 Procent kun er 

 0.09, voxer den med de støire Gehalter, og bliver ved 33.8 

 Procent O.ôf). Ved 56.6 er Forskjellen atter noget mindre. 

 Denne noget ringere Gehalt hidrører ganske vist hovedsage- 

 lig eller udelukkende fra et Tab, man lider under D^gel- 

 smeltningen. Det kan ikke undgaaes, at nogle meget smaa 

 Arsenmetalperler ikke samle sig med Hovedmassen, men 

 bliver svævende i Slaggen eller flyder op paa Overfladen 

 Den store Lethed, hvormed Arsenkobberet giver Slip paa 

 sit Arsen, bidrager utvivlsomt meget til, at disse Smaakugler 

 paa Grund af Arsenets Fordampning, hvorved deres speci- 

 fiske Vægt forringes, har Vanskelighed for at synke til 

 Bunds og saaledes forene sig med Hovedmassen. Ved Ge- 

 halter, der erfî unde;- 85 pCt., staar Tabet omtrent i For- 

 hold til Gehalten, men over 35 pCt. synes der at herske en 

 anden Lov. Jeg forklarer mig dette Faktum saaledes. Un- 

 der 35 pCt. rives der af den arsenicerte Masse altid omtrent 

 en ligestor Portion, der ikke kan komme til at flyde sammen 

 med Hovedmassen af Arsenmetallet. Men da Gehalten af 



Kobberet i den afrevne, fordelte Portion er saa meget mindre 



• 

 eller større som Gehalten i den undersøgendes Forbindelse 



er mindre eller større, saa bliver Følgen heraf, at man ved 



Prøven erholder et Tab, som staar i Forhold til Gehalten. 



Ved 35 pCt. begynder Arsenkobberet at blive saa betyde- 



ligt, at dets Letsmeltelighed ikke bliver uden Indflydelse. 



Jo letsmelteligere Arsenmetallet er, desto vanskeligere vil 



noget af det fraskilles og fordeles i Slaggen. Imellem 30 



og 40 Procents Gehalt vil den Indflydelse, dette medfører 



kun bevirke, at det Tab, Prøven lider, ikke forøges med 



Procenten; men ved en Prøve af over 40 Procent er Ind- 



